包 装・価 格

支台築造用ファイバーポスト・コア

i−TFCシステム
Optical ®fiberpost

自由 診 療 用
歯科用支台築造材料

直接法ポストレジン（ユニバーサル） 1本（2.6ｇ）
直接法ポストレジンニードル
5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）
1本（3.0ｇ）
コアレジンフロー（Ａ２）
5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）
19Ｇニードル
光ファイバーポスト（0.9㎜φ×90㎜） 1本
光ファイバーポスト（1.1㎜φ×90㎜） 1本
光ファイバーポスト（1.3㎜φ×90㎜） 1本

ファイバーポストコアシステムが歯科用支台築造材料

i−TFCシステム 直接法セット 標準価格 ￥19,800

i−TFCシステム 間接法セット 標準価格 ￥16,800
間接法ポストレジン
1本（2.6ｇ）
間接法ポストレジンニードル
5本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）
1本（3.5ｇ）
コアレジン（Ａ２）1本
光ファイバーポスト（0.9㎜φ×90㎜）
1本光ファイバーポスト（1.1㎜φ×90㎜）
1本光ファイバーポスト（1.3㎜φ×90㎜）
アクセサリーファイバー（0.5㎜φ×90㎜） 1本

アクセサリーファイバー（0.5㎜φ×90㎜） 1本スリーブ（2.0㎜φ×50㎜）
1本
ボンド
1本（1mL）
ボンドブラシ１ケース（30本）
プラスチックダッペン
5枚
収納ケース
1ケース

ますます進 化スリーブ（2.0㎜φ×50㎜） 1本
プライムセップ
1本（5mL）
プライムセップ希釈液
1本（7mL）
収納ケース
1ケース

関連単品
グラスファイバーポスト

補強用グラスファイバーグラスファイバー用プライマー

ワイヤー

光ファイバー

直 接 法
歯科根管用ポスト成形品

歯科根管用ポスト成形品

歯科根管用ポスト成形品

歯科根管用ポスト成形品

光ファイバーポスト

ポスト（ワイヤー入り）

アクセサリーファイバー

スリーブ

i−TFCファイバー

ｉ−ＴＦＣシステム

1.1mmφ×90mm 3本入り ￥9,000
1.3mmφ×90mm 3本入り ￥9,000

0.5mmφ×90mm 3本入り ￥4,500

2.0mmφ×50mm 3本入り ￥9,000

10mL ￥3,800

i−TFCファイバー

0.9mmφ×90mm 3本入り
1.1mmφ×90mm 3本入り
1.3mmφ×90mm 3本入り
1.5mmφ×90mm 3本入り

i−TFCファイバー￥9,000￥9,000￥9,000￥9,000i−TFCファイバー

ポスト用レジン

ユニバーサル ブルー

ファイバーポストプライマー

間 接 法

コア用レジン

クリア色

A2A220Gニードルスーパーロング

歯科用支台築造材料

歯科用支台築造材料

直接法ポストレジンニードル

間接法ポストレジンニードル

20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800

20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800

i−TFCシステム 直接法ポストレジン
2.6g（ユニバーサル/ブルー） 各 ￥3,500

歯科用支台築造材料

i−TFCシステム 間接法ポストレジン 20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き）￥800
2.6g ￥3,500

歯科用支台築造材料

i−TFCシステム コアレジンフロー
3.0g ￥3,980

CLEAR

歯科用支台築造材料

i−TFCシステム コアレジン
3.5g（A2/CLEAR） 各 ￥3,980

19Gニードル

20本（ニードルキャップ（グレー）1個付き） ￥800

歯科用象牙質接着材

i−TFCボンドⅡ セット
標準価格 ￥10,000
ボンド
ボンドブラシプラスチックダッペン

1本（3mL）
1ケース（100本）
5枚
歯科用象牙質接着材

i−TFCボンドⅡ ボンド
3mL ￥6,800

歯科用象牙質接着材

i−TFCボンドⅡ ボンドブラシ
100本 ￥3,500

レジン分離材

プライムセップ ￥3,000

プライムセップ 1本（5mL）プライムセップ希釈液 1本（7mL）

歯科用支台築造材料 i−TFCシステム（管理医療機器）医療機器認証番号 21800BZZ10135Z00 歯科根管用ポスト成形品 i−TFCファイバー（管理医療機器）医療機器認証番号 220AFBZX00225000 歯科用象牙質接着材 i−TFCボンドⅡ（管理医療機器）医療機器認証番号 303AKBZX00019000
歯科用象牙質接着材 i−TFCルミナスボンド（管理医療機器）医療機器認証番号 229AFBZX00078000 歯科接着用レジンセメント スーパーボンド（管理医療機器）医療機器認証番号 221AABZX00115000 歯面処理材 ティースプライマー（管理医療機器）医療機器認証番号 222AFBZX00100000
歯科セラミックス用接着材料 スーパーボンド ＰＺプライマー（管理医療機器）医療機器認証番号 224AFBZX00102000 歯科用注入器具 スーパーボンド マイクロシリンジ（一般医療機器）医療機器届出番号 25B2X00005000003■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。
■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2021年5月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■製造販売

i−TFCシステムの情報がご覧いただけます。
www.sunmedical.co.jp

サ ンメ ディカ ル検索スマートフォンからのアクセスはコチラ →■発売（医療従事者様専用）

症例に合わせて選べる！自由診療に特化 したファイバーポストコアシステム
ｉ−ＴＦＣシステムに低重合収縮ポストレジン「直接法ポストレジン」と、離型が容易な「間接法ポストレジン」が加わりました。
さらに、直接法用デュアルキュア型セルフエッチングボンドも「ｉ−ＴＦＣボンドⅡ」にリニューアルし、より進化した支台築造が可能と なりました。
操作性と理工学的特性に加え、経済性を兼ね備えた自由診療用の支台築造システム「ｉ−ＴＦＣシステム」を是非ご活用ください。

選べる２タイプのコア用光重合型レジン

フロアブルタイプ

低流動性

コアレジンフロー光ファイバーポスト
Optical ®fiber

光ファイバーが入った光透過性の高いファイバーポスト

光ファイバーポスト

光ファイバー

特許取得済

※1

特許出願中

※2です。ローフロータイプで垂れにくく、思い通りの付形が可能です。特に直接法での使用に便利です。

ポストの中心に光ファイバーが入っており深い根管の奥まで光を通すことができ

グラスファイバー+レジンます。そのため根管深部のレジンまでしっかりと重合硬化できます。

（15m
6分 割 で19Gニードルで短時間築盛が可能m）

A2

0.9mmφ

ペーストタイプ

1.1mmφ

コアレジン

1.3mmφ

コア部作製に用いるペーストタイプの光重合型レジンです。

1.5mmφ

光をあてると、光ファイバーの先端まで光が届いていることがわかります。

ニードルから直接付形できるため、短時間でビルドアップが可能です。

500円

ポスト実寸大編み込み構造コア部作製に用いるフロアブルタイプの光重合型レジン

post

ヘラ離れが良く、付形した形状をしっかり保ちます。

90mm

レジン 充 填 器 で 付 形 で きる
ため形 態 修 正 の 時 間を短 縮できます。

最後まで押し出せるストレートシリンジ

ポスト補強用グラスファイバー

極細グラスファイバー

A2

アクセサリーファイバー

選べる2タイプのポスト用光重合型フロアブルレジン

ポストを補強する0.5mmφの極細グラスファイバーです。
グラスファイバー+レジン）

mで（9m10 分 割「スリーブ」の適用が難しい扁平根管なども補強が可能になりました。

150円

アクセサリーファイバー実寸大

低重合収縮

高流動性

直 接 法

直接法ポストレジン0.5mmφ

編み込み構造

CLEAR

90mm

直接法で作製する際にポスト部に用いる、流動性の高い光重合型レジンです。

スリーブ

チューブ状グラスファイバー

重合収縮率2.3%で、C-ファクターの大きい根管ポストを補強する2.0mmφのチューブ状のグラスファイバーです。
グラスファイバー+レジン

根管が太い場合やテーパーが大きい根管への適用がおすすめです。

編み込み構造内でも適合性が高いフロアブルレジンです。
）
8.3mm

（
6分 割 で500円

スリーブ実寸大フレキシブルで押し出しやすい樹脂製の直接法ポストレジンニードル

2.0mmφ50mm

ユニバーサル ブルー

注) アクセサリーファイバーやスリーブのみで支台築造はできません。 スリーブに光ファイバーポスト1.5mmφを併用することはできません。

待ち時間0秒ｉ−ＴＦＣボンドⅡ

123

高流動性

間 接 法

間接法ポストレジンボンディング材

1液性デュアルキュア型セルフエッチングボンド

離型しやすいSince1982

高い流動性で気泡の混入を防止できます。

間接法で作製する際にポスト部に用いる、流動性の高い光重合型レジンです。

4

適 度な 収縮で築 造体に負担をかけず離型できます。

ボンド

親水性アミノ酸系重合開始剤

ボンドブラシに親水性アミノ酸系重合開始剤を多く配合しているため、デュアルキュア性能を発揮します。

ボンドブラシボンドブラシでボンドを混合※混合後、90秒以内に使用

塗布
５秒以上

エアーブロー
5〜10 秒

光照射不要

フレキシブルで先端が細い樹脂製の間接法ポストレジンニードル

クリア色

高い流動性で気泡の混入を防止できます。

適度な収縮で容易に離型ができます。

※1

特許第4505526号 歯科用支台築造光ファイバー入りファイバーポスト、およびそれを含む歯科治療用キット※2

公開特許公報 2019-58323 歯科用ファイバーポスト

直接法には!

進化した 2 つのポストレジン

様々な根管に適したファイバーアレンジメント
i−TFCシステムはファイバーポスト（光ファイバーポスト、ポスト（ワイヤー入り））とスリーブ、アクセサリーファイバーを低重合収縮モノマー「LPS モノマー 」採用！
※

重合収縮率

低重合収縮の2.3%

直接法ポストレジン

試験方法：
ISO 17304準拠

直接法ポストレジンは、「LPSモノマー」を採用することで極めて低い重合収縮率になっているので、C-ファクターの大きい根管内でもコントラクションギャップが生じにくく、適合性がより高くなります。
※LPS＝Low Polymerization Shrinkage

様々な 根管 に適用可能
ファイバーポスト（光ファイバーポスト、ポスト（ワイヤー入り））にスリーブ、アクセサリーファイバーを組み光ファイバーポスト
1.5mmφ合わせて使用することで、様々な形態の根管に対し適切なファイバーアレンジメントが可能です。

光ファイバーポスト
1.3mmφ光ファイバーポスト
1.1mmφ

直接法ポストレジンニードル

緑

光ファイバーポスト
0.9mmφフレキシブルでスーパーロングタイプの直接法専用ニードル。

汎用性があり、審美性に優れた色調です。

色調は2色から選べる！

根管形態に合わせて使用することで、容易にファイバーアレンジメントを行うことができます。

ユニバーサル

歯質と明瞭に識別できる色調です。

ヒト根管象牙質にi−TFCボンドⅡを塗布後、直接法ポストレジンを充填し、割断して観察。その結果、接着界面にコントラクションギャップは認められず、収縮応力によるクラックも発生しなかった。
（自社試験による）

ブルー

テーパーが小さい根管

テーパーが大きく太い根管

下顎前歯の細い扁平根管

上顎小臼歯の太い扁平根管

下顎大臼歯の太い根管【 ファイバーポスト 】【 ファイバーポスト 】【 スリーブ 】【 ファイバーポスト 】【 アクセサリーファイバー 】【 ファイバーポスト 】【 スリーブ 】【 ファイバーポスト 】【 スリーブ 】

アクセサリーファイバー0.5mmφ
スリーブ
外経:2.0mmφ 内径:1.5mmφ※スリーブに光ファイバーポスト1.5mmφを併用することはできません。

支台築造体 の 水平破折と歯根破折 を抑制できる！
ｉ−ＴＦＣファイバーの配置を変え3点曲げ試験による曲げ弾性率と曲げ強さを検証しました。その結果、曲げ弾性率の変化は少なく象牙質と同程度であったのに対し、曲げ強さはファイバー量の増加と共に向上することが確認できました。

間接法には!

このことから、ファイバーアレンジメントの最大のメリットは、曲げ強さが上がっても弾性率は象牙質の範囲にとどまることだと言えます。

高い光硬化深度
硬化深度＜実測値＞

間接法ポストレジン から離型できます。

0

直接法ポストレジン
ユニバーサル ブルー

間接法ポストレジン

510黒

間接法ポストレジンニードル

特長①

直接法ポストレジンニードルよりも少し細い、間接法専用ニードル。

20(mm)

特長②

1液型でデュアルキュア

微小引張接着強さ（MPa）

350

14300

12250

10200

8150

6100

450

200

光ファイバーポスト（1.1mmφ）
アクセサリーファイバー（0.5mmφ）
スリーブ（2.0mmφ）

間接法ポストレジン（3.0mmφ）

弾性係数（GPa）

曲げ強さ（MPa）

象牙質

10 〜 20140 〜 250

支台築造コンポジットレジン

7.5 〜 15.5

115 〜 180

ファイバーポスト

23 〜 52

700 〜 1,650

ステンレススチール（SUS304）

180 〜 200

1,000

金合金（Type3.4）

90 〜 110

600 〜 900

金銀パラジウム合金

90 〜 110700 〜 900

銀合金（Ag-Sn,Ag-In）

60 〜 80

200 〜 400

渥美克幸.ファイバー併用レジン支台築造の勘所ｉ−ＴＦＣルミナスボンド キャタブラシ

ｉ−ＴＦＣボンドⅡ ボンドブラシ



ボンドブラシには親水性アミノ酸系重合開始剤を

多く配合しているため、i−TFCボンドⅡはデュアルキュア性能を発揮します。ボンディング処理後は光照射なしでレジン支台築造が可能です。
（自社試験による）

第1回 歯肉縁上歯質の獲得.

the Quintessence 2016;35（8）1902-1907.より一部引用

ファイバーポスト専用プライマー

打ち抜き試験結果

ファイバーポストプライマー
ｉ−ＴＦＣファイバーにファイバーポストプライマーを塗布することで、レジンとの馴染みが良くなります。
ポストの切断面やテーパー加工面、ｉ−ＴＦＣファイバーを複数本使用する場合におすすめです。

試適後、清掃したファイバーポストに塗布するだけの簡単操作です。
エアーブローの必要はありません。

約５倍

根管象牙質に対する接着耐久性

T.C.5,000回
5℃⇔55℃

16

曲げ弾性率

LED照射器にて20秒照射操作性が向上した「i‑TFCボンドⅡ」

高い接着性

37℃一晩400

曲げ強さ※自社試験によるボンドには拡散促進モノマー「４-META」、ボンドブラシには親水性アミノ酸系重合開始剤が配合されています。それにより光が届きにくい湿潤した根管象牙質においても硬化が促進され、高い接着性を示します。



1815

クリア色

直接法には!

450

再根管治療 が 容易

直接法ポストレジンブルーは、

光ファイバーポストは、中心の光ファイバー部分が柔らかいため、そのまま拡大形成時のガイドになります。
ポスト先 端を露 出させる。

中心の光ファイバーをガイドとして拡大。

歯質との識別が明瞭なため、レジンコアの除去時に歯質の削りすぎを防ぎます。

打ち抜き強さ（MPa）

で、間接法でも容易に模型

直接法ポストレジン、間接法ポストレジンともに光硬化深度が高い ため、根 管 深 部までしっかりと光重合し硬化します。

曲げ弾性率（GPa）

離型が容易な

支台築造にかかわる材料と象牙質の物性の違い

ｉ−ＴＦＣファイバーの配置を変えた3点曲げ試験

曲げ強さ（MPa）

従来品と同等の重合収縮率

20181614121086420

未処理

ファイバーポストプライマー
自社試験による幅広 い 症例 に 適用 できる 支台築造システム
直 接 法!

光ファイバーポスト（0.9mmφ）とスリーブを用いた症例

ポスト試適時、根管に隙間が残る場合はスリーブやアクセサリーファイバーを併用

築造窩洞形成後の ２!

光ファイバーポストとスリーブを試適

根管形成用ドリルにはポストの切断にはピーソリーマ（マニー社製など）

ファイバーカッター もしくはダイヤモンドディスク・ポスト1.5mmφ →ピーソリーマ #5（1.5mmφ）

ボンディング処理には

直接法ポストレジンを填入

ボンドブラシでボンドを混合

YDM社（ファイバーカッタータイプ2）

間 接 法スリーブまたはアクセサリーファイバー
併 用 の 場 合 は、図の 順 番 で 挿 入・準備してください。

i−TFCファイバーに 塗 布 す るこ とで、濡れ性が向上し、レジンとの 馴染みがさらに良くなります。

ボンドブラシ・ポスト0.9mmφ →ピーソリーマ #2（0.9mmφ）

光ファイバーポストとスリーブを挿入後、直接法ポストレジンでファイバーを覆う

光ファイバーの頭頂部から光照射

コアレジンフローでコア部を築盛後、光照射

補強用ファイバー使用時のポイント

ファイバーポストプライマー

ボンド

ファイバーを「直接法ポストレジン」で覆う※光ファイバーを通じて根管深部へ光を届けるため、頭頂部は覆わない

ファイバーポスト専用プライマー

i−TFCボンドⅡ・ポスト1.1mmφ →ピーソリーマ #3（1.1mmφ）※スリーブに1.5ｍｍφのポストを併用することはできません。

※混合後、90秒以内に使用

スリーブ

照射時間

アクセサリーファイバー
12 アクセサリー

2

ファイバー

1 ポスト

直接法ポストレジン
填入

支台歯形成後ポスト挿入

i−TFCシステム

照射時間

i−TFCシステム

直接法ポストレジン

コアレジン コアレジンフロー

診療室用光重合器の場合

診療室用光重合器の場合

機種

LED

ハロゲン照射時間（秒）2020

硬化深度（mm）

1914

機種

LED

ハロゲン照射時間（秒）2020※硬化深度は光ファイバーポストを使用した場合光ファイバーポスト（1.3mmφ）とスリーブを用いた症例!

石膏硬化材を塗布した方が作製しやすい!

模型との分離にはファイバーカッター もしくはダイヤモンドディスク

プライムセップ

マージン部以外は2度塗り!

ポスト試適時、根管に隙間が残る場合はスリーブやアクセサリーファイバーを併用

光ファイバーポストとスリーブを試適ポストの切断には

YDM社（ファイバーカッタータイプ2）

!
光照射なし

ｉ−ＴＦＣボンドⅡ ボンドをボンドブラシにて塗布5秒後、エアーブロー（5〜10秒）・ポスト1.3mmφ →ピーソリーマ #4（1.3mmφ）

築造窩洞形成後の 6!

試適したポストは、消毒用エタノール等で清掃し、しっかりと乾燥※光ファイバーを通じて根管深部へ光を届け

光ファイバーポストとスリーブを挿入後、間接法ポストレジンでファイバーを覆い、光照射分離材塗布後、間接法ポストレジンを填入※スリーブに1.5ｍｍφのポストを併用することはできません。

スリーブ

アクセサリーファイバー
12

2 アクセサリー
ファイバー

1 ポスト

間接法ポストレジン
填入

ポスト挿入

るため、頭頂部は覆わない

コアレジン築盛後、光照射し形態修正

ファイバーポストコアの処理にはスーパーボンド PZプライマー
根管処理にはティースプライマー

試適、清掃後、ファイバーポストコアと築造窩洞の接着前処理

照射時間

補強用ファイバー使用時のポイントスリーブまたはアクセ サリー
ファイバー併用の場合は、図の順 番 で 挿 入・準 備してください。

!

ファイバーを「間接法ポストレジン」 で覆う

照射時間

ポストレジン 間接法ポストレジン
i−TFCシステム

i−TFCシステム コアレジン コアレジンフロー

診療室用光重合器の場合

技工用光重合器の場合

診療室用光重合器の場合

技工用光重合器の場合

機種

機種

機種

機種

LED ハロゲン

LED ハロゲン

照射時間（秒） 30

40

照射時間（秒） 90

180

硬化深度（mm） 1515

硬化深度（mm） 1212※硬化深度は光ファイバーポストを使用した場合

LED ハロゲン照射時間（秒） 20
光源が一方向の技工用光重合器を使用する場合は、光軸方向に対して垂直に合わせてください。

20

スーパーボンドマイクロシリンジでスーパーボンドの混和泥を築造窩洞へ注入し、装着支台歯形成後根管接着性にも優れた接着性レジンセメント

スーパーボンドLED ハロゲン

照射時間（秒） 90

90

スーパーボンドは完全乾燥の難しい根管に対しても安定した接着性を発揮します。
また、スーパーボンドはC-ファクターの影響を受けにくいため、間接法で製作したファイバーポストコアの接着におすすめです。